und Carnallit von Beienrode. 



127 



die Messungen vorzunehmen, denn auch bei möglichster Be- 

 schleunigung der Operationen verloren die Präparate ihre gute 

 Beschaffenheit, und ehe auch nur eine Messung fertig war, 

 waren die Flächen mit Tröpfchen von Feuchtigkeit derartig 

 bedeckt, daß keine deutlichen Signale mehr zu sehen waren. 

 Es wurden daher die Flächen sofort nach der Herstellung 

 mit einem Stückchen Deckglas geschützt, das sich mit dünn- 

 flüssigem, in Xylol gelöstem Canadabalsam leicht daran be- 

 festigen ließ. Es ist selbstverständlich, daß durch eine solche 

 Operation der Grad der Genauigkeit leiden mußte. Um die 

 entstehenden Fehler aber nach Möglichkeit zu eliminieren, 

 habe ich eine größere Anzahl von genau orientierten Prismen 

 mit verschieden großer brechender Kante hergestellt, was bei 

 der Größe und schönen Ausbildungsweise der Kristalle keine 

 sonderlichen Schwierigkeiten machte. Auf diese Weise wurde 

 mit den verschiedensten beobachteten Werten gerechnet und 

 es stellte sich dabei eine sehr befriedigende Übereinstimmung 

 in den erhaltenen Resultaten heraus, so daß also die durch 

 das Bedecken mit den Gläschen hervorgerufenen Fehler nur 

 ganz gering sein können. 



Als Mittelwerte ergaben sich für die drei Hauptbrechungs- 

 quotienten : 



« Na = 1,46653 ß Na = 1,47529 ;- Na = 1,49371 



Die Doppelbrechung ist demnach ziemlich stark und be- 

 trägt für Na = 0,02718. 



Der Charakter der Doppelbrechung ist positiv, die 1. Mittel- 

 linie ist parallel der Brachyachse und Richtung der kleinsten 

 optischen Elastizität. 



Der scheinbare Winkel der optischen Achsen wurde an 

 zwei Platten parallel dem Makropinakoid gemessen und dabei 

 erhalten : 



2E Ka = 115°24 / bezw. 114° 48' Mittel = 115° 6' 



